Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-57 (Year: 2005, Number: 57)
Era: 2004-2010
Section: 6. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 285

4. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS Kövessük az általános információknál megadott eljárást, majd folytassuk a következõképpen: A legalább 200 ml ûrtartalmú Erlenmeyer-lombikban levõ próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml azeotrópos keveréket. Zárjuk le erõsen, majd rázzuk a lombikot 20 percig szobahõmérsékleten egy mechanikus rázógépben, vagy kézzel, erõteljesen. Dekantáljuk a szálakon lévõ folyadékot egy lemért üveg szûrõtégelyen át. Ismételjük meg a kezelést 100 ml új folyadékkal. Addig ismételjük ezt a mûveletet, amíg el nem érjük, hogy egy óraüvegre cseppentve, az extraháló folyadék nem hagy polimercsapadékot az elpárolgás után. Töltsük át a szálmaradékot az üvegszûrõbe további reagens felhasználásával. Szívjuk le a folyadékot, majd öblítsük át az üvegszûrõt és a szálmaradékot 20 ml alkohollal, majd háromszor vízzel. Hagyjuk a mosó folyadékot magától lefolyni, mielõtt leszívást használnánk. Végül szárítsuk meg, hûtsük le, majd mérjük meg az üvegszûrõt a szálmaradékkal. Megjegyzés: Némelyik nagy poliklorid száltartalmú keveréknél a próbadarab a szárítás során jelentõsen zsugorodhat, ennek következtében a poliklorid szál feloldódása az oldószerben lelassul. Ennek azonban nincs hatása a poliklorid szálak teljes feloldódására az oldószerben.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bbe38881db364b3df29746531a987dfb5dec0756/dokumentumok/3f9c73e3aaa94d4a7bbcd603fab828e5ec3ef808/letoltes